über das Roheisen. 7 



in graues lun; ein Erfolg, -svelcher selbst dann bei einer Beschickung welche 

 reines Spiegeleisen giebt, fast immer eintritt, wenn sich die Hitze im Ofen 

 diu'ch leichtere Erzsiitze erhöhet, und wenn mit dieser Temperatiu-zunahme 

 zugleich eine Abnalime der Schmelzbarkeit der Schlacke, oder eine Vermin- 

 deining des Zustandes der Flüssigkeit derselben, verliunden ist. Das reducirte, 

 mit dem ganzen Gehalt von Kohle den es aufzunehmen fähig war, verbun- 

 dene und bereits geschmolzene Eisen, wird durch die steife Schlacke län- 

 ger in konccntriter Hitze erhalten und es entsteht nun eine wechselseitige 

 chemische Einwirkung der Schlacke und des Kohleeisens, welche bei einer 

 dünnflüssigen Sclilacke nicht statt finden konnte, indem sich das geschmol- 

 zene Kohleneisen, vermöge seines gröfseren specifi^schen Gewichtes, in der 

 viel leichteren tropfbar flüssigen Schlacke schnell niedersenkte. In beiden 

 Fällen ist die Schlacke gaar, d. h. fast ganz frei von Eisenoxydul, oder es 

 war kein schon reducirtes Eisen wieder oxydirt worden, weil die Schmel- 

 zung des Kohleneisens schon über dem Windstrom statt gefunden hatte, und 

 weil das geschmolzene Eisen diuxh die Schlacke vor der Oxydation geschützt 

 worden war. Aber in Rücksicht der Sckmelzbarkeit sind beide Schlacken 

 sehr verschieden; die Schlacke vom Spiegeleisen ist fast tropfbar flüssig, 

 die vom grauen Roheisen wälzt sich wie eine breiartige Masse über den Vor- 

 heerd des Ofens, oder ist wohl gar so steif, dafs sie von Zeit zu Zeit mit 

 Werkzeugen aus dem Heerd genommen werden mufs. 



Sind die Zuschläge bei den reinen Eisenerzen strengflüssig gewählt 

 und ist die Temperatm- des Ofens, durch das Verhältnifs der Schmelzmasse 

 zu den Kolilen, oder durch andere zufällige Umstände, so sehr gesunken, 

 dafs das reducirte Eisen erst vor der Form zum Schmelzen gelangt, so müs- 

 sen die früher er«'ähnten Erscheinungen, welche mit der Bildung des weifsen, 

 weniger kohlehaltigen Roheisens verbunden sind, in einem noch höheren 

 Grade eintreten, Aveii die Schmelzmasse noch länger vor der Form zurück 

 gehalten und daher eine gröfsere Menge Kohleneisen oxydirt wird. Die 

 Schlacke erhält nun eine dunkelljraune mid zuletzt eine ganz schwarze 

 Farbe, die das Eisenoxydul ihr mittheilt, und erlangt einen fast noch höhe- 

 ren Grad von Flüssigkeit als die Schlacke, welche mit der Spiegeleisenbil- 

 dung in Verbindung steht. Aber diese Flüssigkeit ist nicht mehr die Folge 

 der hohen Temperatur des Ofens, sondern der durch das leichtflüssige Eisen- 

 oxydul - Sihcat bewirkten leichteren Schmelzbarkeit. 



